— 11 — 
Die Bleikönige wurden nun auf Kapellen von Kno- 
chenasche abgetrieben und ergaben: 
Für Probe A: 0,0034 grm. gelbes goldhaltiges Silber. 
„ „»„  B: 0,0088 
Wären die Proben mit genau gemengten Erztheilen 
ausgeführt worden, so hätten sie weit übereinstimmendere 
Resultate geben können, da bei denselben durchaus kein 
die Resultate beeinträchtigendes Versehen vorgekom- 
men ist. 
” PR „ 
Die goldhaltigen Silberkörner wurden etwas ausge- 
plattet und mit Salpetersäure hehandelt; das erste (A) 
wurde schwarz, löste sich aber nicht auf, enthielt also 
wenigstens 1, Gold, das aber bei der geringen Menge 
nicht durch die Quart zu scheiden zulässig war; bei der 
Probe B, wo 18 grm. Blei abzutreiben waren, muss der 
Kapellenzug einen nicht unbedeutenden Einfluss auf das 
Resultat ausgeübt haben, der bei armen Erzen bis auf 
5%, des ausgebrachten Silbers steigen kann. Das Silber- 
körnchen wurde mit Salpetersäure behandelt, wobei das 
Gold in Form von schwarzen Flittern zurückblieb. Die 
Silberlösung wurde durch etwas Salzsäure gefällt und 
das gesammelte Chlorsilber sammt dem Filter mit etwas 
Probirblei auf einer Kapelle abgetrieben. Das erhaltene 
Silberkorn wog nun 0,00262 grm. Durch Differenz be- 
stimmt, stellt sich der Goldgehalt des Silbers zu 0,00113 
grm, oder 30,2 %/o. | 
Berechnet man nun nach diesem Verhältniss für 
beide Proben den Silber- und Goldgehalt des Erzes aus 
dem Formazzathale, so beträgt er: 
Für die Probe A: Silber 13,580 grm. 
Gold 6,018 „ 
19,598 grm. 
